618 



fat in den Feuerzug gekommen, auf dieser Masse hatte sich eine 

 dünne Eisenglanzschicht gebildet; nach 2^/jq Stunden (in 24 

 Stunden werden in einem Ofen 10 Portionen Sulfat dargestellt), 

 war wieder ein Ueberschieben einer neuen Sulfatmasse über die 

 schadhafte Stelle hinweg erfolgt und hierbei war wieder etwas 

 flüssige Sulfatmasse in den Feuerzug gedrungen; diese Masse 

 hatte die dünne Eisenglanzschicht, welche in der Zeit, welche 

 zwischen je 2 Beschickungen des Snlfatofens verstreicht, ent- 

 standen war, überdeckt, und war selbst wieder von einer Eisen- 

 glanzschicht überdeckt. 



2. Magneteisenstein in Octaädern. Entstanden in einem 

 Sulfatofen durch Oxydation einer Eisenplatte. 



3. Schwefelkies auf einem gusseisernen Rohre, durch wel- 

 ches in einem Apparate zur Darstellung von raffinirtem Schwefel 

 der geschmolzene Rohschwefel in die heisse Retorte eingeführt wurde. 



Ferner Schwefelkies, entstanden aus Eisenkitt, welcher zum 

 Verdichten der Verbindungsstelle zsvischen Retorte und Übergangs- 

 rohr eines Apparates zur Darstellung von raffinirtem Schwefel 

 diente; der Kitt bestand aus Eisenfeilspänen, welche durch etwas 

 Thon und Essig plastisch gemacht waren, er war jahrelang mit 

 Schwefeldämpfen in Berührung. 



4. Magnetkies, auch andere Schweflungsstufen des Eisens 

 auf Gusseisen, aus der Retorte eines Apparates zur Darstell- 

 ung von raffinirtem Schwefel aus Rohschwefel. Die Retorte 

 zeigte sich nach jahrelangem Gebrauch im Innern verändert, 

 unter einer sehr dünnen Schicht von Schwefelkies im Innern der 

 Retorte befand sich eine starke Schicht von Magnetkies, unter 

 welchem geringere Schwefelungsstufen des Eisens bis zum reinen 

 Gusseisen sich befanden. 



5. Ein Thonerde-Kalksilicat, verbunden mit Schwefelcalcium, 

 fand sich in grossen gelbgrünen prismatischen Krystallen an der 

 Feuerbrücke eines Rohsodaschmelzofens auf Rohsoda, auf 

 welche Flugasche der Kohle vom Rost gekommen war. Es ist 

 nach Rammeisberg ein Drittelsilicat von viergliedriger Form und 

 steht dem Gehlenit nahe, 



6. Ein Kalksilicat von der Feuerbrücke eines Rohsoda- 

 schmelzofens. 



7. Glauberit, entstanden in Feuerzügen hinter einem Roh- 

 sodaschmelzofen, in Flugasche aus dem Rohsodaschmelzofen. 



8. Krystallisirtes Silico-Carbonat, bestehend nach Rammels- 

 berg aus. 



Kohlensäure 23,04 



Kieselsäure 15,70 



Thonerde 7,63 



Kalk 12,56 



Natron 20,87 



Wasser 20,20 



